TCVN11298-1:2016

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11298-1:2016 về Mạng viễn thông - Cáp quang bọc chặt dùng trong nhà - Yêu cầu kỹ thuật TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11298-1:2016 MẠNG VIỄN THÔNG - CÁP QUANG BỌC CHẶT DÙNG TRONG NHÀ - YÊU CẦU KỸ THUẬT Telecommunication network - Indoor tight buffer optical fi ber cable - Technical requirements Lời nó i đầu TCVN 11298-1:2016 được xây dựng tr ê n c ơ sở các khuyến nghị G.651.1:2007, G.652:2005, G.657:2006 của ITU-T và IEC 60794- 2:2005. TCVN 11298-1:2016 do Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện bi ê n soạn, Bộ Thông tin và Truyền th ô ng đề nghị, Tổng cục Ti ê u chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. MẠNG VIỄN THÔNG - CÁP QUANG BỌC CHẶT DÙNG TRONG NHÀ - YÊU CẦU KỸ THUẬT Telecommunication network - Indoor tight buffer optical fi ber cable - Technical requirements 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật cho các sản phẩm cáp quang theo công nghệ bọc chặt được lắp đặt trong nhà. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau đây l à cần thiết đ ã áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công b ố thì áp dụng phi ê n b ả n mới nhất (bao gồm c ả các sửa đổi, bổ sung). TCVN 6613-1-2 (IEC 60332-1-2), Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy - Phần 1-2: Thử nghiệm cháy l an theo chiều thẳng đứng đối với một dây có cách đ i ện hoặc một cáp - Quy tr ì nh ứng với nguồn cháy bằng khí trộ n trước khi có công suất 1 kW. IEC 60794-1-2, Optical fibre cables - Part 1-2: Generic speci fi cation - Basic optical cable test procedures (Cáp sợi quang - Phần 1-2: Quy định chung - Các thủ tục thử nghiệm cáp quang cơ b ả n). 3. Thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt 3.1. Thuật ngữ, định nghĩa Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau: 3.1.1 . Băng thông của sợi quang (bandwidth) Dải tần số được tính từ 0 đến tần số mà tại đó hàm truyền đạt băng cơ sở của sợi quang giảm tới giá trị -3 dB so với hàm truyền đạt tại tần số 0 Hz, đối với chiều dài sợi là 1 km. 3.1.2 . Bước sóng cắt (cut off w avelength) Bước sóng mà tại những bước sóng lớn hơn nó th ì tỷ số giữa công suất toàn phần và công suất mode cơ bản sẽ giảm nhỏ hơn một giá trị nhất định. Giá trị này được chọn là 0,1 dB cho đoạn sợi có chiều d à i là 2 m. Theo định nghĩa này thì tại bước sóng cắt, suy hao mode LP 11 của mẫu thử là 19,3 dB. Có hai loại bước sóng cắt: Bước sóng cắt λ c được đo trên một đoạn sợi ngắn chưa bọc cáp (mới ch ỉ có lớp v ỏ sơ c ấ p - primary coated); Bước sóng cắt λ cc được đo tr ê n sợi đ ã bọc cáp t r ong điều kiện khai thác. 3.1.3 . Độ không tròn đ ề u của lõi (non-circular i ty of core) Ch ê nh lệch giữa đường kính của 2 vòng tròn được dùng để xác định vùng sai số cho phép của lõi cho đường kính l õ i. 3.1.4 . Độ không tròn đều của vỏ phản xạ (non-c i rcularity of cladding) Chênh lệch giữa đường kính của 2 vòng tròn được dùng để xác định vùng sai số cho phép của vỏ chia cho đường kính vỏ phản xạ. 3.1.5 . Độ m ở s ố (numer ci al aperture - NA) Sin của một nửa góc ở đ ỉ nh của h ì nh nón lớn nhất là t ấ t cả các tia trong h ì nh nón đ ó đều có th ể đi vào hoặc đ i ra khỏi lõi sợi quang, nhân với hệ số ch iế t suất của mô i trường chứa h ì nh nón đó. 3.1.6 . Đường kính lõ i (core diamet e r) Đường kính của vòng tròn được dùng để xác định tâm của lõi. 3.1.7 . Đường kính ngoài (outer diameter) Đường k í nh ngoài của lớp vỏ bảo vệ ngo à i cùng của cáp quang 3.1.8 . Đư ờn g kính trường mode (mode field diameter) Giá trị của phạm vi phân bố trường điện từ ngang của các mode trong mặt cắt của sợi và được định nghĩa theo phân bố cường độ trường xa F 2 (θ) theo biểu thức sau: trong đó: θ là góc trường xa 3.1.9 . Lớp vỏ bọc chặt (tight buffer) L ớ p bọc đệm sợi quang nằm phía ngoài lớp v ỏ sơ cấp của sợi quang. 3.1.10 . Đường k í nh lớp vỏ bọc chặt (tight buffer diameter) D TB Đường kính lớp vỏ bọc chặt của sợi quang. 3.1.11 . Đường kính v ỏ phản xạ (cla d ding diameter) Đường k í nh của v ò ng tròn được dùng để xác đ ị nh tâm của vỏ phản xạ. 3.1.12 . Hệ số suy hao (attennuation coefficient) Suy hao được t í nh tr ê n một đơn vị chiều dài. db/km trong đó: P(z) là công suất quang tại khoảng cách z (km) t í nh theo dọc sợi P(0) l à c ô ng suất quang tại z = 0 3.1.13 . Hệ số tán sắc ( d ispersion coefficient) Tán sắc tính cho một đơn vị bề rộng phổ của nguồn phát và một đơn vị chiều dài của sợi và thường t í nh bằng ps/(nm.km). Tán sắc là hiện tượng d ã n xung ánh sáng truy ề n trong sợ i quang do vận tốc nhóm khác nhau của các bước sóng khác nhau chứa tr ong thành ph ầ n phổ của nguồn phát. 3.1.14 . L õi (core) Phần trung tâm của sợi quang mà phần lớn công suất quang được truyền trong đó. 3.1.15 . Sa i số đường kính lõ i (core diameter deviation) Sai lệch giữa giá trị danh định và giá trị thực của đường kính lõi 3.1.16 . Sai số đường kính vỏ phản xạ (cladding diameter dev i ation) Sai lệch giữa giá trị danh định và giá trị thực của đường k í nh vỏ phản xạ. 3.1.17 . Tâm của l õ i (core centre) Với một mặt cắt ngang của sợi, tâm của lõi là tâm của vòng tròn vừa khít nh ấ t với giới hạn ngoài cùng của vùng lõi. 3.1.18 . Tâm của v ỏ ph ả n xạ ( cl adding centre) Với một mặt cắt ngang của sợi, tâm của vỏ phản xạ là tâm của vòng tròn vừa kh í t nhất với giới hạn của vỏ ph ả n xạ. 3.1.19 . Vùng lõi (core area) Đối với một mặt cắt ngang của sợi, vùng lõi là vùng nhỏ nhất b ị giới hạn bởi tập hợp các điểm có hệ số chiết suất n 3 (không tính đến b ấ t kỳ sự đột biến nào của hệ số chiết su ấ t sợi). n 3 = n 2 + k (n 1 - n 2 ) Trong đó: n 1 : H ệ số chiết suất cực đại của lỗi n 2 : Hệ số chi ế t suất của lớp vỏ phản xạ k: Hằng số thường có giá trị 0,05 (nếu không có các quy định khác) 3.1.20 . Vỏ ph ả n xạ (cladding) Ph ầ n ngoài cùng có hệ số chiết suất theo mặt cắt ngang của sợi là không đổi. 3.2. Chữ viết tắt PMD PMD Q Tán sắc mode phân cực Tham số thống k ê v ề PMD c ủ a tuyến Po l arization mode dispers i on 4. Yêu cầu kỹ thuật 4.1. Yêu cầu đối với sợi quang Cáp sợ i quang bọc chặt có thể sử dụng các loại sợi quang đơn mode và đa mode. Các loại sợ i quang n à y phả i t uân th ủ các chỉ tiêu kỹ thuật n ê u trong Phụ lục A. 4.2. Yêu cầu về truyền dẫn đối với cáp sợi quang bọc chặt Cáp sợi quang bọc chặt phải tuân thủ các yêu cầu v ề truyền dẫn đ ối với cáp quang có sử dụng các loại sợi quang n ê u trong Phụ lục A. 4.3. Yêu cầu đối với cấu trúc cáp sợi quang bọc chặt Cấu trúc cáp quang bọc chặt bao g ồ m các phần tử chính là các sợi quang vớ i lớp v ỏ bọc chặt c ó th ể được nhóm thành các đơn vị cáp cho trường hợp nhiều sợi, lớp sợi gia cường, lớp vỏ bảo vệ ngoài cùng, ngoài ra còn có th ể có s ợi b ó c, phần tử g i a cường trung tâm và các lớp bảo vệ khác. Một số ví dụ cấu trúc cáp cụ thể xem Phụ lục E. 4.3.1 . Y ê u cầu đ ố i với lớp bọc chặt - Sợ i quang phải được bọc bởi một lớp vỏ bọc chặt làm từ một hoặc nh iề u lớp vật l iệ u polymer. - Lớp vỏ bọc chặt phả i đảm bảo có thể dễ dàng tách kh ỏ i lớp vỏ sơ cấp của sợi quang kh i tách với chiều d ài từ 15 mm đ ến 25 mm mà kh ô ng g â y ảnh hưởng đến sợ i quang. - Đường kính lớp vỏ bọc chặt là D TB = (900 ± 50) μm hoặc D TB = (600 ± 50) μm. Hình 1 - Cấu trúc cơ b ả n của s ợi quang với lớp bọc chặt 4.3.2 . Yêu cầu đ ối với c á c đơn vị cáp - Đối với cáp nhiều sợi (số sợi lớn hơn 24) hoặc nhiều loại sợi, các sợi quang bọc chặt cần được nhóm thành các đơn vị cáp. - Mỗi đơn vị cáp chỉ chứa một loại sợi quang (sợi đơn mode hoặc một loại sợi đa mode). Số lượng sợi quang tr ê n một đơn vị cáp do nhà sản xuất quyết định hoặc theo yêu cầu của khách hàng (ví dụ 6, 8,12,18, 24). - Mỗi đơn vị cáp có vỏ bọc bảo vệ riêng bao phủ b ê n ngoài để bảo vệ sợi quang khỏi những tác động cơ học và những ảnh hưởng của m ô i trường bên ngoài trong quá tr ì nh bảo quản, lắp đặt và khai thác. - Vỏ bọc ngoài đơn vị cáp không được có chỗ nối để tránh bị nứt, thủng, phồng rộp và các hư h ỏ ng khác. Lớp vỏ ngoài phải đảm bảo độ nhẵn phù hợp cho lắp đặt . - Vỏ bọc ngoài đơn vị cáp phải c ó độ dày đồng nh ấ t. Độ dày của lớp vỏ bọc phải đủ để bảo vệ sợi quang và đáp ứng được các phép thử về độ bền cơ học, có khả năng chịu nhiệt trong suốt thời gian sử dụng cáp. 4.3.3 . Yêu cầu đối với lớp sợi g i a cường - Phần tử gia cường chính của cáp sợi quang bọc chặt là các lớp sợi gia cường. Các sợi gia cường được thả dọc theo chiều dài sợ i quang bọc chặt (trường hợp cáp ít sợ i , số sợi < 4)="" hoặc="" bện="" xoắn="" ốc="" xung="" quanh="" các="" sợi="" quang="" bọc="" chặt="" (trường="" hợp="" cáp="" nhiều="" sợi)="" để="" đảm="" bảo="" sợi="" quang="" không="" bị=""> ă ng quá giới hạn cho phép trong điều kiện vận chuyển, lắp đặt và khai thác. - Đảm bảo độ mềm dẻo cần thiết để tạo điều kiện cho việc vận chuyển, lắp đặt, khai thác. - Vị trí lớp sợi g i a cư ờ ng: phụ thuộc vào từng cấu trúc cáp. Một số ví dụ cụ thể đối với từng loại cáp xem Phụ lục E. - Bột kh ô ng độc và không gây dị ứng cần được sử dụng cho sợi gia cường đảm bảo việc dễ dàng bóc tách ch ú ng khỏi sợi quang và lớp vỏ bảo vệ cáp hoặc đơn vị con mà không làm hỏng t í nh chất của sợi quang và lớp vỏ. 4.3.4 . Sợi bóc và phần tử g i a cường trung tâm - Sợi bóc có thể được sử dụng đặt sát lớp vỏ ngoài cùng của cáp để dễ dàng thực hiện b ó c tách vỏ bọc ngoài cùng. - Cáp sợi quang bọc chặt có thể có phần tử gia cường trung tâm để đảm bảo sợi không bị căng quá giới hạn cho phép trong điều kiện vận chuyển, lắp đặt, khai thác. Phần tử gia cường trung tâm có thể được làm từ vật liệu kim loại hoặc phi kim loại. Phần tử gia cường trung tâm cần tròn đều dọc theo chiều dài của cáp để đ ả m bảo tính đồng tâm c ủ a cáp. 4.3.5 . Y ê u cầu đố i với lớp vỏ bảo vệ ngoài c ù ng - Lớp vỏ ngoài cùng phải bảo vệ được l õ i cáp khỏ i nh ữ ng tác động cơ học và những ảnh hưởng của môi trường b ê n ngoài trong quá trình vận chuy ể n, lưu kho, lắp đặt và khai thác. - Lớp v ỏ ngoài cùng phải được làm từ vật liệ u đảm bảo yêu cầu về an toàn cháy nổ, có độ bền, khả năng ch ị u nhiệt cao. - Lớp v ỏ ngoài cùng không được có chỗ nối đ ể tránh được các vết nứt, lỗ thủng, lớp phồng rộp và các hư hỏng kh á c. Chi ề u dày của lớp vỏ bọc tùy thuộc vào đường kính ngoài của cáp. 4.3.6 . Yêu c ầu đối với các lớp vỏ bảo vệ khác (nếu có) - Trong t rư ờng hợp c ó yêu cầu của khách hàng, cáp c ó thể có th ê m lớp bảo vệ ch ố ng ẩ m, chống thấm (có thể sử dụng sợi/bột chống th ấ m xen giữa lớp sợi g i a cường) hoặc chống côn trùng gặm nh ấ m. - Lớp bảo vệ b ổ s ung này có thể l à m từ vật liệu kim loại hoặc phi kim loại, c ó cấu trúc l iê n tục quấn dọc theo chiều dài cáp. 4.3.7 . Y ê u cầu và b á n kính cong nhỏ nhất Bán kính u ố n cong tối th i ểu phải đáp ứng được y ê u cầu như đưa ra trong Bảng 1. B ả ng 1 - B á n k í nh uốn cong nhỏ nhất Bán kính cong nhỏ nhất Kh i hoạt động Khi lắp đặt 10 x D 20 x D CHÚ THÍCH: D: Đường k ín h ngoài của lớp vỏ bảo vệ ngoài cùng của cáp. 4.3 . 8 . Yêu cầu v ề nhận dạng - Màu sắc của l ớp vỏ bọc chặt, lớp vỏ các đơn vị cáp, lớp v ỏ ngoài cùng bả o vệ cáp cần r õ ràng và dễ nhận diện. - Đối với cáp nhiều sợi, yêu cầu lớp bọc chặt được đánh dấu m ã màu theo s ố t hứ tự đ ể thuận tiện và tránh nhầm l ẫ n trong lắp đặt và sử dụng. Bảng 2 - M ã màu sử dụng cho l ớ p bọc chặt Thứ tự sợi Màu sử dụng 1 Xanh da trời (blue) 2 Cam (orange) 3 Xanh lá cây (green) 4 Nâu (brown) 5 Xám (gray) 6 Trắng (white) 7 Đỏ (red) 8 Đen (black) 9 Vàng (yellow) 10 T í m (violet) 11 Hồng (pink) 12 Nước biển (aqua) 13 Xanh da trời sọc đen (blue with black tracer) 14 Cam sọc đen (orange with black tracer) 15 Xanh lá cây sọc đen (green with black tracer) 16 Nâu sọc đen (brown with black tracer) 17 Xám sọc đen (gray with black tr acer) 18 Trắng sọc đen (white with black tracer) 19 Đỏ sọc đen (red with black tracer) 20 Đen sọc đen (black with black tracer) 21 Vàng sọc đen (yellovv with black tracer) 22 Tím sọc đen (violet with black tr acer) 23 Hồng sọc đen (pink with black r acer) 24 Nước biển sọc đen (aqua with black tracer) CHÚ THÍCH 1: Trường hợp cáp có số lượng sợi nhỏ hơn 24 th ì thứ tự m ã màu v ẫ n không thay đổ i . CHÚ THÍCH 2: Sọc màu cần nh ì n rõ tr ê n nền màu của sợi. - Đối với cáp nhiều sợi có các sợi được nhóm thành các đơn v ị cáp, yêu cầu lớp vỏ các đơn vị cáp cần được đánh mã màu và đánh s ố thứ tự để thuận tiện cho việc nhận d ạ ng và tránh nhầm lẫn trong lắp đặt và sử dụng. Mã màu cho đơn vị cáp được quy định tại Bảng 3. Các đơn vị cáp cùng màu được đánh số thứ tự nhận dạng, s ố thứ tự nhận dạng này cần được in lặp lại ứng với mỗi đoạn chiều dài cáp quy định bởi nhà sản xuất. Bảng 3 - Màu quy định cho lớp đ ơ n v ị cáp Loại sợi Màu sử dụng Đơn mode Vàng (yellovv) Đa mode (62.5/125 μm) Cam (orange) Đa mode (50/125 μm) Nước biển (aqua) Đơn vị cáp không có sợi (dự phòng) Trắng (white) 4.3.9 . Yêu cầu v ề nhãn cáp - Cáp quang phải ghi nhãn d ễ dàng phân biệt bằng mắt thường với các loại cáp khác bằng cách ghi nhãn lên vỏ của cáp. Phương pháp ghi nhãn thông thường là khắc nổi, i n ch ì m, khắc n ó ng và in trên bề mặt. - Nhãn có thể trình bày thành 1 dòng hoặc 2 dòng. Loại 1 dòng phải được trình bày dọc theo chiều dài của cáp. Loại 2 dòng được trình bày thành 2 dòng đối xứng qua đường tâm cáp và dọc theo chiều dài của cáp. - Độ bền ch ị u mài mòn của nhãn phải tuân theo phương pháp thử ở Phụ lục D. - Nội dung nhãn loại một dòng phải giữ được độ rõ nét sau khi thử nghiệm với số chu kỳ quy định. Đối với nhãn loại 2 dòng, thử nghiệm độ bền chịu mài mòn ch ỉ c ầ n thực hiện tr ê n một dòng nhãn. - Nhãn cáp phải ghi rõ các thông tin sau: Tên nhà sản xuất, ngày sản xuất, số lượng sợi, loại sợi, mức độ chống cháy, và ghi đánh d ấ u chiều dài cho mỗi 1 m cáp. - Các thông tin khác yêu cầu có trong nội dung nh ã n cáp có th ể thỏa thuận giữa nhà sản xuất và khách hàng. CHÚ THÍCH: Trong những điều kiện nh ấ t đ ị nh độ b ề n của nh ã n có thể b ị tác động bởi hóa chất, bức xạ của t i a cực t í m ( U V) và nhiệt. Ả nh hư ở ng của nhãn tr ê n v ỏ bọc có th ể làm ảnh hưởng đến t í nh năng của vỏ bọc như nứt do ứng suất của mô i trư ờ ng, độ bèn kéo và độ giãn dà i khi nứt 4.4. Chỉ tiêu về độ bền cơ học cho cáp CHÚ THÍCH: Suy hao được coi là không thay đổ i khi độ t ă ng suy hao không vượt quá 0,1 dB. 4.4.1 . Khả năng chịu né n Cáp sau khi kiểm tra khả năng chịu nén theo phép thử ở B.1, Phụ lục B phải đảm bảo: - Sợi không bị đứt, gãy, vỏ cáp không b ị hỏng. - Suy hao không thay đổi. 4.4.2 . Khả năng mềm d ẻ o Cáp sau khi kiểm tra khả năng mềm d ẻ o theo phép thử ở B.2, Phụ lục B, phải đảm bảo: - Sợi không bị đứt, gãy, v ỏ cáp không bị hỏng. - Suy hao không thay đổi. 4.4.3 . Khả năng ch ị u uốn cong Cáp sau khi kiểm tra khả năng ch ị u uốn cong theo phép thử ở B.3, Phụ lục B phải đảm bảo: - Sợi kh ô ng bị đứt, g ã y, vỏ cáp kh ô ng bị h ỏ ng. - Suy hao kh ô ng thay đổi. 4.4.4 . Khả năng ch ị u uốn cong lặp lạ i nhiều lần Cáp sau kh i kiểm tra khả năng chịu uốn cong theo phép thử ở B.4, Phụ lục B phải đảm bảo: - Sợi không b ị đứt, gãy, vỏ cáp không bị hỏng. - Suy hao không thay đổi. 4.4.5 . Khả năng chịu va đập Cáp sau khi kiểm tra khả năng chịu va đập theo phép thử ở B.5, Phụ lục B phải đ ả m b ả o: - Sợi kh ô ng bị đứt, g ã y, vỏ cáp không bị h ỏ ng. - Suy hao kh ô ng thay đổi. 4.4.6 . Khả năng chịu lực xo ắ n Cáp sau khi kiểm tra khả năng chịu lực xoắn theo phép thử ở B.6, Phụ lục B phải đảm bảo: - Sợi không bị đứt, gãy, vỏ cáp không bị hỏng. - Suy hao kh ô ng thay đổi. 4.4.7 . Tả i kéo căng Cáp sau khi kiểm tra khả năng chịu tải kéo căng theo phép thử ở B. 7, Phụ lục B phải đảm bảo: - Sợi kh ô ng bị đứt, gãy, vỏ cáp không bị hỏng. - Suy hao không thay đổi 4.5. Các yêu cầu kỹ thuật liên quan đến điều kiện môi trường 4.5.1 . Nhiệt độ Cáp sau khi thử trong buồng nhiệt với nhiệt độ thay đổi trong khoảng từ -30 °C đến +60 °C theo phép thử ở C.1, Phụ lục C phải đảm bảo độ tăng suy hao của sợi trong suốt chu trình nhiệt kh ô ng được vượt quá 0,1 dB. 4.5.2 . An toàn cháy nổ Trong các căn hộ cũng như trong các tòa nhà, để đảm bảo an toàn cháy nổ, cáp sợi quang bọc chặt nếu sử dụng trong nhà phải đáp ứng 2 y ê u cầu ch ủ yếu. Thứ nhất, cáp và các thành phần cáp phải được làm từ vật liệu có đặc tính chống cháy. Thứ hai, nếu cáp và các thành phần cáp bị cháy thì không được tạo ra kh í độc và khói. Sự lan truyền ngọn l ử a phải đảm bảo theo IEC 60332-1-2. 4.5.3 . Bảo vệ từ côn trùng và loài gặm nhấm Kích thước nh ỏ của cáp bọc chặt và môi trường làm việc tr ong căn hộ và tòa nhà khiến cáp dễ dàng b ị côn trùng và loài gặm nhấm tấn công. V ì vậy các giải pháp bảo vệ hiệu quả và phù hợp cần được cung cấp. Các th ô ng tin chi tiết khác có thể tham khảo khuyến nghị ITU-T L.46. Các giải pháp bảo vệ hiệu quả có thể là dùng lớp bảo vệ kim loại hoặc phi kim loại. PHỤ LỤC A (Quy định) CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CÁP QUANG A.1 . Ch ỉ tiêu kỹ thuật cáp sợi quang đa mode ( I TU-T G.651.1) B ả ng A.1- Chỉ t iê u kỹ thuật cáp sợ i quang đa mode (ITU-T G.651.1) Các thuộc tính s ợi Tham số Ch i tiết Giá trị Danh định 125 μm Đường kính vỏ phản xạ Sai số ± 2 μm Đường kính lõi Danh đ ị nh 5 0 μm Sai số ± 3 μm Sa i số đồng tâm giữa lõi và vỏ Giá trị cực đạ i 3 μm Độ không tròn đều của lõi Giá trị cực đại 6% Độ không tròn đều của vỏ G i á trị cực đại 2% Độ mở s ố Danh định 0,20 Sai s ố ± 0,015 Bán k í nh 15 mm Suy hao uốn cong Số vòng cuốn 100 (CHÚ THÍCH 1,2) Giá trị cực đại tại 850 nm 1 dB Giá trị cực đại tạ i 1 300 nm 1 dB Ứ ng suất kéo Giá trị nhỏ nh ấ t 0,69 GPa (*) Tích độ rộng băng thông - chiều dài mode Giá trị nhỏ nhất tại 850 nm 500 MHz x km Giá trị nhỏ nh ấ t tại 1 300 nm 500 MHz x km H ệ số tán sắc (CHÚ THÍCH 3) λ 0min 1 295 nm λ 0max 1 340 nm S 0max với 1295 ≤ λ 0 ≤ 1 310 nm ≤ 0,015 ps/nm 2 x km S 0max với 1310 ≤ λ 0 ≤ 1 3 4 0 nm ≤ 375 x (1 590 - λ 0 ) x 10 6 ps/nm 2 x km Các thuộc tính cáp Tham số Ch i tiết Giá trị Hệ số suy hao Giá tr ị lớn nhất tại 850 nm 3,5 dB/km Giá trị lớn nhất tại 1 300 nm 1,0 dB/km CHÚ THÍCH 1: T rườn g hợp sử d ụng sợi quang đa mode không th e o chuẩn ITU-T G .651.1, giá tr ị suy hao uốn cong c ó th ể được xác đ ị nh th e o IEC 607 9 3-2-10. CHÚ THÍCH 2: Cho thử nghiệm k iể m tra giá trị suy hao uốn cong, các đ iề u kiện của việc đưa tín hiệu vào sợi quang được quy đ ị nh trong IEC 61280-4-1 cần phả i được sử dụng. CHÚ THÍCH 3: H ệ số tán sắc tron g t rường hợp kém nh ấ t (v í dụ S 0 = 0 . 09375 ps/nm 2 x km ở λ 0 = 1340 nm hay S 0 = 0.10125 ps/nm 2 x km ở λ 0 = 13 2 0 ) là -104 ps/nm 2 x k m (*) 1 GPa = 10,1972 Kgf/cm 2 g ầ n bằng 1000 N/mm 2 . A.2 . Ch ỉ t iê u kỹ thuật cáp sợi quang đ ơ n mode (ITU-T G.652) B ả ng A.2- Chỉ t iê u kỹ thuật c á p sợ i quang cáp đơn mode (ITU-T G.652A) Tham s ố Ch i tiết Giá trị C á c thuộc tính sợi Đường kính trường mode Bước sóng 1 310 nm Dải giá trị danh định 8,6 - 9,5 μm Sai số ± 0,6 μm Đường k í nh vỏ phản xạ Giá trị danh định 125 μm Sai số ± 1 μm Sai số đ ồ ng tâm của lõi Giá tr ị cực đại 0,6 μm Độ không trò n đều của vỏ Giá trị cực đại 1% Bước s ó ng cắt Giá tr ị cực đại 1 260 nm Suy hao uốn cong Bán k í nh 30 mm Số vòng cuốn 100 Gi á trị cực đại tại bước sóng 1 550 nm 0,1 dB Ứ ng suất k é o Giá trị nhỏ nh ấ t 0,69 GPa (*) Hệ số tán sắc λ 0min 1 300 nm λ 0max 1 324 nm S 0 max 0,092 ps/(nm 2 x km) Các t huộc tính cáp Hệ số suy hao Giá trị lớn nh ấ t tại bước sóng 1 310 nm 0,5 dB/km Giá trị lớn nh ấ t tại bước s ó ng 1 550 nm 0,4 dB/km Hệ số PMD (CHÚ THÍCH 1) M 20 cáp Q 0,01 % PMD Q cực đại 0,5 p s/ Ö km CHÚ THÍCH 1: - PMD Q là gi ới hạn tr ê n thống k ê với mức xác suất Q đối v ớ i hệ số PMD của một tuy ế n cáp gồm M đoạn cáp được n ố i lạ i với nhau. - Q là xác suất đ ể h ệ số PMD của tuy ế n cáp vượt quá giá trị PMD Q (*) 1 GPa = 10,1972 Kgf/cm 2 g ầ n bằng 1000 N/mm 2 . Bảng A.3 - Ch ỉ tiêu kỹ thuật cáp s ợi quang đơn mode (ITU-T G.652B) Tham số Chi tiết Giá trị Các thuộc tính sợi Đường kính trường mode Bước sóng 1 310 nm Dải giá trị danh đ ị nh 8,6 - 9,5 μm Sai số ± 0,6 μm Đường kính vỏ ph ả n xạ Giá trị danh đ ị nh 125 μm Sai số ± 1 μm Sa i số đồng tâm của lõi Giá trị cực đại 0,6 μm Độ không tròn đều của vỏ G i á tr ị cực đại 1% Bước sóng cắt Giá trị cực đại 1 260 nm Suy hao uốn cong Bán k í nh 30 mm Số vò ng cuốn 100 Giá trị cực đại tại bước sóng 1 625 nm 0,1 dB Ứ ng suất kéo Giá t rị nhỏ nhất 0,69 GPa (*) Hệ số tán sắc λ 0 min 1 300 nm λ 0 m ax 1 324 nm S 0 max 0,092 ps/(nm 2 x km) Các thuộc tính cáp Hệ s ố suy hao Giá trị lớn nhất tại bước sóng 1 310 nm 0,4 dB/km Giá trị lớn nhất tại bước sóng 1 550 nm 0,35 dB/km Giá trị lớn nhất tại bước sóng 1 625 nm 0,4 dB/km Hệ số PMD ( C HÚ THÍCH 1) M 20 cáp Q 0,01 % Giá trị PMD Q cực đại 0,2 ps/ Ö km CHÚ THÍCH 1: - PMD Q là giới hạn tr ê n thống k ê với m ứ c xác su ấ t Q đ ối với h ệ số PMD của một tuy ế n cáp gồm M đoạn cáp được nố i lạ i với nhau. - Q l à xác suất đ ể hệ số PMD của tuyến cáp vượt quá giá trị PMD Q (*) 1 GPa = 10,1972 Kgf/cm 2 g ầ n bằng 1000 N/mm 2 Bảng A.4- Chỉ tiê u kỹ thuật cáp sợi quang đ ơ n mode (ITU-T G.6 5 2C) Tham số Chi tiết Gi á trị Các thuộc tính sợi Đường kính trường mode Bước sóng 1 310 nm Dải giá trị danh định 8,6 - 9,5 μm Sai số ± 0,6 μm Đường kính vỏ phản xạ Giá trị danh định 125 μ m Sai số ± 1 μm Sai số đồng tâm của l õ i Giá trị cực đại 0,6 μm Độ kh ô ng tròn đều của vỏ Giá trị cực đại 1% Bước sóng cắt Giá trị cực đại 1 260 nm Suy hao uốn cong Bán kính 30 mm Số vòng cuốn 100 Giá trị cực đại tại bước sóng 1 625 nm 0,1 dB Ứ ng suất kéo Giá trị nhỏ nhất 0,69 GPa (*) Hệ số tán sắc λ 0min 1 300 nm λ 0max 1 324 nm S 0 max 0,092 ps/(nm 2 x km) Các thuộc t í nh cáp Hệ số suy hao Giá tr ị lớn nh ấ t tại bước sóng 1 625 nm 0,4 dB/km Giá trị lớn nhất tại bước sóng 1 383 ± 3 nm 0,4 dB/km Giá trị lớn nhất tại bước sóng 1 550 nm 0,3 dB/km Hệ số PMD (CHÚ THÍCH 1) M 20 cáp Q 0,01 % Giá trị PMD Q cực đại 0,5 ps/ Ö km CHÚ THÍCH 1: - PMD Q l à giới hạn tr ê n thống k ê với mức xác su ấ t Q đố i v ới h ệ số PMD của một tuy ế n cáp g ồ m M đoạn cáp được n ố i lạ i với nhau. - Q là xác suất đ ể hệ số PMD của tuyến cáp vượt quá giá trị PMD Q (*) 1 GPa = 10,1 9 72 Kgf/cm 2 g ầ n bằng 1 000 N/mm 2 B ả ng A.5 - Chỉ t iêu kỹ thuật cáp s ợ i quang đ ơn mode (ITU-T G.652D) Tham số Chi tiết Giá trị Các thuộc tính sợi Đường kính trường mode Bước sóng 1 310 nm Dải giá trị danh định 8,6 - 9,5 μm Sai số ± 0,6 μm Đường kính v ỏ phản xạ Giá trị danh định 125 μm Sai số ± 1 μm Sa i số đồng tâm của lõi Giá trị cực đại 0,6 μm Độ không tròn đều của vỏ Giá trị cực đại 1% Bước sóng cắt Giá trị cực đại 1 260 nm Suy hao u ố n cong Bán k í nh 30 mm Số vũng cuốn 100 Giá trị cực đại tại bước sóng 1 625 nm 0 , 1 dB Ứ ng suất kéo Giá trị nhỏ nhất 0,69 GPa (*) H ệ s ố tán sắc λ 0min 1 300 nm λ 0m ax 1 324 nm S 0 max 0,092 ps/(nm 2 x km) Các thuộc tính cáp Hệ số suy hao Giá trị lớn nh ấ t tại trong dải bước sóng từ 1 310 nm đ ế n 1 625 nm 0,4 dB/km Giá trị lớn nhất tại bước sóng 1 383 ± 3 nm 0,4 dB/km Giá trị lớn nh ấ t tại bước sóng 1 550 nm 0,3 dB/km Hệ số PMD (CHÚ THÍCH 1) M 20 cáp Q 0,01 % Giá trị PMD Q cực đại 0,2 ps/ Ö km CHÚ THÍCH 1: - PMD Q là giới hạn tr ê n thống k ê với m ứ c xác suất Q đ ố i v ới hệ số PMD của một tuy ế n cáp gồm M đoạn cáp được nối lại với nhau. - Q là xác suất đ ể hệ số PMD của tuyến cáp vượt quá g i á trị PMD Q (*) 1 GPa = 10,1972 Kgf/cm 2 gần bằng 1000 N/mm 2 A.3 . Ch ỉ tiêu kỹ thuật cáp sợi quang đơn mode (ITU-T G.657) B ả ng A.6 - Ch ỉ tiêu kỹ thuật cáp sợi quang đơn mode ( I TU-T G.657A) Tham số Ch i tiết Giá trị Thuộc tính s ợi Đường kính trường mode Bước sóng 1 310 nm Dải giá trị danh định 8,6 - 9,5 μm Sai số ± 0,4 μm Đường kính v ỏ phản xạ Giá trị danh định 125,0 μm Sai số ± 0,7 μm Sai số đồng tâm của lõi Giá trị cực đại 0,5 μm Độ không tròn đều của v ỏ Giá trị cực đại 1% Bước sóng cắt Giá trị cực đại 1 260 nm Suy hao uốn cong (CHÚ THÍCH 1,2) A1 A2 Bán kính (mm) 15 10 15 10 7,5 Số vòng cuốn 10 1 10 1 1 Suy hao cực đại tại bước sóng 1 550 nm (dB) 0,25 0,75 0,03 0,1 0,5 Suy hao cực đại tại bước sóng 1 625 nm (dB) 1,0 1,5 0,1 0,2 1 , 0 Ứ ng suất kéo Giá trị nhỏ nhất 0,69 GPa (*) Hệ số tán sắc λ 0 m i n 1 300 nm λ 0 m ax 1 324 nm S 0 max 0,092 ps/(nm 2 x km) Thuộc t í nh cáp Hệ số suy hao Giá trị lớn nh ấ t từ bước sóng 1310 nm tới 1 625 nm (CHÚ THÍCH 3) 0,4 dB/km G i á tr ị lớn nhất tại bước sóng 1 383 ± 3 nm (CHÚ THÍCH 4) 0,4 dB/km Giá trị l ớ n nh ấ t tại bước sóng 1 550 nm 0,3 dB/km Hệ số PMD (CHÚ THÍCH 5) M 20 cáp Q 0,01 % PMD Q 0,2 ps/ Ö km CH Ú THÍCH 1: Sợ i quang theo chuẩn ITU-T G.652 được triển kha i lắp đặt với bán kín h 15 mm thư ờ ng có suy hao u ố n cong vài dB tr ê n 10 v ò ng qu ấ n tại bước sóng 1 625 nm. CHÚ THÍCH 2: Suy hao uốn cong có thể được t í nh bằng cách sử dụng ph ươ ng pháp cuốn quanh trục (phương pháp A c ủ a IEC 60793-1-47), với các tham số v ề bán kính uốn cong v à số v ò ng cuốn trong b ả ng này. CH Ú THÍCH 3: Khoảng bước s ó ng này có th ể m ở rộng t ới 1 260 nm với việc tính th ê m 0,07 dB/km gây ra do suy hao phân tán Rayle i gh vào giá trị hệ số suy hao. Trong trư ờ ng hợp này, b ướ c s ó ng c ắ t cho c á p không đư ợ c vượt quá 1 250 nm. CHÚ THÍCH 4: Giá trị trung b ì nh suy hao l ấ y mẫu tại bước sóng này phải nh ỏ h ơ n hoặc bằng gi á tr ị cực đạ i quy định c h o k hoảng bước sóng 1 310 nm to 1 625 nm sau qu á tr ì nh t ôi già hóa hydrogen th e o b-IEC 60793-2-50 cho loại sợi quang B1.3. CHÚ THÍCH 5: - PMD Q là giới hạn trên th ố ng k ê v ới mức xác suất Q đ ố i v ớ i hệ số PMD của một tuy ế n cáp gồm M đoạn cáp được nối lại với nhau. - Q là xác suất đ ể h ệ số PMD của tuy ế n cáp vượt quá giá trị PMD Q (*) 1 G Pa = 10,1972 Kgf/cm 2 gần bằng 1000 N/mm 2 Bảng A.7 - Ch ỉ t iê u kỹ thuật cáp sợi quang đơ n mode ( I TU-T G.657B) Tham số Chi tiết Giá tr ị Thuộc t í nh sợi Đường kính trường mode Bước sóng 1 310 nm Dả i giá trị danh định 6,3 μm - 9,5 μm Sai S ố ± 0,4 μm Đường kính vỏ phản xạ Giá trị danh định 125,0 μm Sai số ± 0,7 μm Sai số đồng t â m của lõi Giá trị cực đại 0,5 μm Độ kh ô ng tròn đều của vỏ Giá trị cực đại 1% Bước s ó ng cắt Giá trị cực đại 1 260 nm Suy hao uốn cong (CHÚ THÍCH 1,2) B2 B3 Bán kính (mm) 15 10 7,5 10 7,5 5 Số vòng cuốn 10 1 1 1 1 1 Suy hao cực đại tại bước sóng 1 550 nm (dB) 0,03 0,1 0,5 0,03 0,08 0,15 Suy hao cực đại tại bước s ó ng 1 625 nm (dB) 0,1 0,2 1,0 0,1 0,25 0,45 Ứ ng suất kéo G i á trị nhỏ nh ấ t 0,69 GPa (*) Hệ số tán s ắ c (CHÚ THÍCH 3) TBD Thuộc t í nh cáp Hệ số suy hao Giá trị lớn nhất tại bước sóng 1 310nm 0,5 dB/km Giá trị lớn nhất tại bước sóng 1 550 nm 0,3 dB/km Giá trị l ớ n nhất tại bước sóng 1 625 nm 0,4 dB/km Hệ s ố PMD (CHÚ THÍCH 5) TBD CH Ú TH Í CH 1: Suy hao uốn cong có thể được tính b ằ ng cách sử dụng phương pháp cuốn quanh t rục (phương pháp A của IEC 60793-1-47), với các tham số v ề bán k í nh uốn cong và số vòng cu ố n trong bản g này. CHÚ THÍCH 2: Mặc dù một đường g i á tr ị tham ch i ếu cho hiệu năng uốn cong vĩ mô c ó th ể được thiết lập cho sợi quang chưa b ó thành cáp, tuy nh iê n các thi ế t k ế và vật liệu thực t ế của cấu trúc cáp c ó thể bổ s ung th ê m các y ế u tố ảnh hưởng t ớ i h iệ u năng uốn cong. Việc nghiên cứu các ảnh h ưởn g của việc b ó thành cáp và các chu ẩ n hay thông số bổ s ung đối v ớ i cáp tương ứ ng với các ả nh hưởng này đang được tiế n hành. CHÚ THÍCH 3: TBD: Có th ể được xác định hoặc kh ô ng . CHÚ THÍCH 4: Hệ số tán sắc kh ô ng phải l à tham số thiết y ế u v ì sợi loại B hỗ trợ một nhóm các th iế t lập mạng t ruy nhập tố i ư u với bán kính u ố n cong r ấ t nhỏ. CHÚ THÍCH 5: Hệ số PMD không phải là tham số th iế t y ế u v ì sợ i loại B h ỗ trợ một nhóm c ác thi ế t lập mạng truy nhập t ối ưu với bán k í nh uốn cong r ấ t nh ỏ . (*) 1 GPa = 10,1972 Kgf/cm 2 g ầ n bằng 1000 N/mm 2 PHỤ LỤC B (Quy định) CÁC PHÉP THỬ CƠ HỌC CHÚ THÍCH: Suy hao được coi là không thay đổi khi độ t ă ng suy hao kh ô ng vượt quá 0,1 dB. B.1 . Phép thử kiểm tra khả năng chịu lực nén Phương pháp thử: IEC 60794-1-2-E3 Yêu cầu của phép thử: - Lực nén: 500 N (tối thiểu) - Thời gian: 1 phút - Khoảng cách giữa các vị trí nén: 500 mm Yêu cầu về kết quả kiểm tra: - Sợi không bị đứt, gãy, vỏ cáp không bị h ỏ ng; - Suy hao không thay đổi sau khi kiểm tra. CHÚ THÍCH: Trong trường hợp cáp băng dẹt th ì lực n é n phải đặt vào mặt d ẹ t của cáp. B.2 . Phép thử kiểm tra khả năng mềm dẻo Phương pháp thử: IEC 60794-1-2-E8 Yêu cầu của phép thử: - Số vòng quấn: Đối với cáp nhiều sợi: 100 Đối với cáp một sợi, cáp hai sợi và cáp băng dẹt: 300 - Đường kính trục quấn: Đối với cáp nhiều sợi: 20 lần đường k ính cáp Đối với cáp một sợi, cáp hai sợi và cáp băng dẹt: 100 mm - Tải trọng: ≥ 2 Kg đối với cáp nhiều sợi và 2 Kg cho 3 loại cáp còn lại Yêu cầu về kết quả kiểm tra: - Sợi không bị đứt, g ã y, vỏ cáp không bị hỏng; - Suy hao không thay đổi sau khi kiểm tra. CHÚ THÍCH: Trong trường hợp c á p băng d ẹ t th ì u ố n cong theo chiều đứng áp vào mặt dẹt của cáp B.3 . Pháp thử kiểm tra khả năng uốn cong Phương pháp thử: IEC 60794-1-2-E11A Yêu cầu của phép thử: - Đường kính trục quấn: Đ ố i với cáp nhi ề u sợi: 20 lần đường kính cáp Đối với cáp ha i sợ i và cáp băng dẹt : 50 mm - S ố v ò ng qu ấ n: 10 vòng - Số l ầ n qu ấ n: 6 Yêu cầu về k ế t quả kiểm tra: - Sợi không bị đứt, gãy, vỏ cáp không bị hỏng; - Suy hao không thay đ ổ i sau khi kiểm tra. B.4 . Phép thử khả năng chịu uốn cong nhiều l ầ n Phương pháp thử: IEC 60794-1-2-E6. Yêu cầu của phép thử: - Đường kính uốn cong: Đ ối với cáp nh iề u sợi: 20 lần đường kính cáp Đ ối với cáp một sợi và cáp hai sợi: 5 lần đường kính cáp Đối với cáp băng d ẹ t : 100 mm - Số vòng quấn: Đ ố i với cáp nhiều sợi: 100 Đố i với cáp một sợi, cáp ha i sợi và cáp b ă ng dẹt: 300 - Tải trọng: Đối với cáp nhiều sợi: 4 Kg Đối với cáp một sợi, cáp ha i sợi và cáp băng d ẹ t : 2 Kg Yêu cầu v ề kết quả kiểm tra: - Sợi không bị đứt, g ã y, v ỏ cáp không bị hỏng; - Suy hao không thay đổi sau khi kiểm tra. B.5 . Phép thử kiểm tra khả năng chịu va đập Phương pháp thử: IEC 60794-1-2-E4 Yêu cầu của phép thử: - Năng lượng va đập: 1,0 J - Số lần va đập: ít nhất l à 3 lần, các vị trí va đập cách nhau í t nhất 500mm - Bán kính đầu búa: 12,5 mm Yêu cầu về k ế t quả kiểm tra: - Sợi không bị đứt, gãy, vỏ cáp không bị hỏng; - Suy hao không thay đổi sau khi kiểm tra. B.6 . Phép thử kiểm tra kh ả năng chịu lực xoắn Phương pháp thử: IEC 60794-1-2-E7 Yêu cầu của phép thử: - Số vòng quấn: Đối với cáp nhiều sợi: 10 Đối với cáp một sợi, cáp hai sợi và cáp băng dẹt: 20 - Khoảng cách giữa giá k ẹ p cố định và kìm quay: Đối với cáp nhiều sợi: 1 m Đối với cáp một sợi, cáp hai sợi và cáp băng dẹt: 250 mm - Tả i trọng: 20 N Yêu cầu về kết quả kiểm tra: - Sợi không bị đứt, gãy, vỏ cáp không bị hỏng; - Suy hao kh ô ng thay đổi sau khi kiểm tra. B.7 . Phép thử kiểm tra khả năng chịu lực c ă ng của cáp Phương pháp thử: IEC 60794-1-2-E1A Yêu cầu của phép thử: Đường kính của các trục qu ấ n và cơ c ấ u đ ả o chiều: không nhỏ hơn đường k í nh uốn cong động nh ỏ nh ấ t được xác định cho cáp. - Vận tốc thiết bị chuyển: 100 mm/phút hoặc 100 N/phút - Tải trọng: 100 N đối với cáp một sợi 200 N đối với c á p hai sợi và cáp băng dẹt 400 N hoặc trọng lượng 1km cáp (giá trị lớn hơn sẽ được chọn) đối với cáp nhiều sợi - Thời gian: ≥ 5 phút - Chiều dài mẫu: Đủ để đạt được độ chính xác mong muốn của phép đo sự thay đổi suy hao (không nhỏ hơn 50 m), đối với cáp đa sợi chiều dài mẫu thường là 300m Yêu cầu về kết quả kiểm tra: - Sợi không bị đứt, gãy, vỏ cáp không b ị h ỏ ng; - Suy hao không thay đổi sau khi kiểm tra. PHỤ LỤC C (Quy định) PHÉP THỬ ĐỐI VỚI TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG C.1 . Phép thử khả năng chịu nh iệ t Phương pháp thử: IEC 60794-1-2-F1 Yêu cầu của phép thử: - Khoảng b iế n thiên nhiệt độ: Bảng C.1 - Khoảng biến thiên nhiệt độ Nhiệt độ T A Nhiệt độ T B a) 0°C 50°C b) -5°C 50°C c) -20°C 60°C d) -45°C 60°C - Chu kỳ thử nghiệm: 2 - Độ dài mẫu thử: Đủ để đạt được độ chính xác mong muốn của phép đo sự thay đổi suy hao. Yêu cầu về kết quả kiểm tra: - Độ tăng suy hao của sợi tại bước sóng 1 550 nm trong suốt chu trình nhiệt không được vượt quá 0,1 dB. PHỤ LỤC D (Quy định) PHÉP THỬ KHẢ NĂNG CHỊU MÀI MÒN CỦA NHÃN CÁP (Phương pháp thử; IEC 60794-1-2-E2B) D.1 . Mục đích Mục đích của thử nghiệm này là đ ể xác định khả năng chịu mài mòn của nhãn cáp sợi quang. Tùy thuộc vào loại nhãn và ch ỉ dẫn trong quy định kỹ thuật cụ th ể , ph ả i sử dụng một trong hai phương pháp sau đây: Phương pháp 1 thích hợp cho kiểu nhãn liền vỏ bọc như in nổi, in chìm. Phương pháp 2 được áp dụng cho ki ể u nhãn khác. D.2 . Thiết bị 1) Phương pháp 1 Thiết bị thử nghiệm có tính điển hình được ch ỉ ra trên Hình D.1. Thiết bị đ ư ợc thi ế t k ế để mài mòn nh ã n của cáp, song song với trục d ọc của cáp trê n một đoạn dài 40 mm với tần số 55 chu kỳ / phút ± 5 chu kỳ / phút . Một chu kỳ gồm một chuy ể n động của dao mài về mỗi hướng. Dao m à i phải có dạng hình kim bằng thép có đường kính 1 mm. 2) Phương pháp 2 Thiết b ị gồm: - Hệ thống thử nghiệm đ ể đặt lực vào m iế ng phớt bằng len. V í dụ điển h ì nh được ch ỉ ra trên H ì nh D.2; - M iế ng phớt bằng len có màu trắng; - Các quả cân đ ể đặt lực vào mẫu. a) Điều kiện thử nghiệm Thử nghiệm được thực hiện trong các điều kiện khí hậu tiêu chuẩn cho thử nghiệm phù hợp với TCVN 7699-1:2007. b) Ti ế n hành thử nghiệm 1) Phương pháp 1 Gá chắc chắn m ẫ u cáp, có chiều dài khoảng 750 mm vào tấm đỡ nhờ kẹp cáp. Mẫu được đặt sao cho nhãn cáp nằm ngang phía dưới của dao mài. Đặt tả i vào dao mài nhờ những quả cân để tạo ra lực tỳ tr ánh gây s ốc mạnh trên cáp. 2) Phương pháp 2 Mẫu cáp có nhãn phải đặt nằm giữa hai mi ế ng phớt bằng len. Miếng phớt phải được ng ấ m nước hoàn toàn. Lực b ì nh thường (F) 4 N phải được đặt vào nhãn ở trên mẫu. Mẫu này được chuyển động t ị nh tiến qua một đoạn dài 100 mm. c) Yêu cầu Nhãn vẫn phải rõ ràng sau khi kết thúc toàn bộ thử nghiệm. Hình D.1 - H ệ thống thử nghiệm điển hình đối với khả năng chịu mài mòn của nhãn cáp (Ph ươn g pháp 1) Hình D.2 - H ệ th ố ng thử nghiệm điển hình đối với khả năng chịu mài mòn của nhãn cáp (P hươ ng pháp 2) PHỤ LỤC E (Tham khảo) CÁC VÍ DỤ CẤU TRÚC MẶT CẮT CÁP SỢI QUANG BỌC CHẶT Hình E.1 - Mặt cắt cáp phân phối 12 s ợi quang bọc chặt Hình E.2 - Mặt cắt cáp phân phối 36 sợi quang bọc chặt đư ợ c nhóm thành các đơn vị c á p 6 sợi Hình E.3 - Mặt cắt cáp rẽ nhánh 06 sợi quang bọc chặt Hình E.4 - Mặt cắt cáp rẽ nhánh 24 sợ i quang bọc chặt được nhóm thành các đ ơn vị cáp 6 sợi Hình E.5 - Mặt cắt cáp băng dẹt (ribbon) 6 sợi quang bọc chặt THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TCVN 8696:2011, Cáp sợi quang vào nhà thuê bao - Yêu cầu kỹ thuật. [2] ITU-T G.651.1:2007, Characteristics of a 50/125 μm multimode graded index optical f ibre cable for the optical access network. [3] ITU-T G.652:2005, Characteristics of a single-mode optical fibre and cable. [4] ITU-T G.657:2006, Characteristics of a bending loss insensitive single mode optical fi bre and cable f or the access network. [5] IEC 60794-2:2005, Indoor cable - Sect i onal specification. [6] EIA/TIA 598, O ptical Fiber Cable Color Coding. [7] Corning cable systems generic speci f ication for tight buffer: Optical f iber cables for indoor distr i bution applications 2009. [8] Corning cable systems gener i c speci f ication for tight buffer: Optical fiber cables for indoor breakout applications 2006. [9] IEC 60794-1-2:2003, Optical f ibre cables - Part 1-2: Generic speci f ication - Basic optical cable test procedures. [10] ITU-T L59:2008, Construction, installation and protection of cables and other elements of outside plant - Optical fibre cables for i ndoor applications. [11] IEC 60332-1-2:2004, Tests on electric and optical f ibre cables under fire conditions. [12] IEC 60304:1982, Standard colours for insulation for low-frequency cables and wi res. MỤC LỤC 1 . Phạm vi áp dụng 2 . Tài liệu viện dẫn 3 . Thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt 3.1 . Thuật ngữ, định nghĩa 3.2 . Chữ viết tắt 4 . Yêu cầu kỹ thuật 4.1 . Yêu cầu đối với sợi quang 4.2 . Yêu cầu về truyền dẫn đối với cáp sợi quang bọc chặt 4.3 . Yêu cầu đối với c ấ u trúc cáp sợi quang bọc chặt 4.4 . Ch ỉ tiêu về độ bền cơ học cho cáp 4.5 . Các yêu cầu kỹ thuật liên quan đến điều kiện môi trường Phụ lục A (Quy định) Ch ỉ tiêu kỹ thuật cáp quang Phụ lục B (Quy định) Phép thử cơ học Phụ lục C (Quy định) Ph é p thử đối với tác động của môi trường Phụ lục D (Quy đ ị nh) Phép thử khả năng ch ị u mài mòn của nhãn cáp Phụ lục E (Tham khảo) Các ví dụ cấu trúc mặt cắt cáp sợi quang bọc chặt Thư mục tài liệu tham khảo